( n4â ) 

 » t' et t la température la plus élevée et la plus basse; 

 » e l'épaisseur en millimètres de la substance; 

 >• s l'épaisseur de la lame d'air où se forment les franges; 



t'-i-t 

 » a' s le coefficient de dilatation du platine pour le degré moyen = — — ; 



» f est le nombre de franges déplacées pendant que la température s'est 

 élevée de t à t'. 



» Il est important de remarquer que cette dernière quantité f doit être 

 affectée du signe -+- ou du signe —, suivant que la substance possède une 

 dilatation supérieure ou inférieure à celle du platine, ce qui se reconnaît 

 immédiatement par le sens du mouvement des franges, mouvement qui se 

 fait dans le premier cas du centre des anneaux à leur circonférence, et en 

 sens contraire dans le second cas (les surfaces polies étant supposées être 

 toujours légèrement convexes) (*). 



» Les trois observations fournissent ainsi deux valeurs de a correspon- 

 dant à deux valeurs de Q éloignées l'une de l'autre de 20 à 3o degrés. On 



calcule alors la constante -^ = " ~ " » et, à l'aide de cette constante, on 

 déduit de l'une des valeurs de « la seconde constante <x g _, , c'est-à-dire la 

 valeur du coefficient cherché pour un degré situé au point 4° degrés de 

 l'échelle du thermomètre. 



» Je vais maintenant rapporter les résultats des expériences faites sur un 

 certain nombre de corps choisis presque tous sous la forme de cristaux iso- 

 lés et bien déterminés, et appartenant surtout au groupe des oxydes métal- 

 liques. 



» Un savant minéralogiste, M. Des Cloizeaux, a bien voulu, dans ces cir- 

 constances, nie prêter un concours très-efficace pour le choix et la détermi- 

 nation des cristaux, concours qui a beaucoup contribué au succès de ces 

 recherches, en y ajoutant une garantie d'exactitude que je ne pouvais pas 

 souhaiter plus grande. Je dois en outre plusieurs échantillons précieux à 

 l'obligeance d'un savant Correspondant de l'Académie, M. Damour. Mais 



(*) Les surfaces polies de petites dimensions se trouvent toujours être accidentellement un 

 peu convexes, lorsqu'elles sont travaillées par les procédés ordinaires. Il est cependant plus 

 sûr, pour éviter une méprise sur le signe de la quantité/, de vérifier cette convexité par 

 une épreuve très-simple; pour cela il suffit, avant de placer dans l'appareil le trépied por- 

 tant le cristal, de regarder à l'œil nu les anneaux sous des obliquités rapidement croissantes ; 

 si les anneaux sont bien ceux des surfaces convexes, ils se déplacent alors en fuyant le cen- 

 tre, tandis qu'ils s'en rapprocheraient si les surfaces étaient concaves. 



